J. Plasma Fusion Res. Vol.91, No.7 (2015)４
７９‐４８８講座 核融合構造材料における機械的特性の評価手法とデータ解析

４．破壊靱性試験法とデータ解析の実例
4. Fracture Toughness Test Methods and Examples
for Fusion Reactor Materials
山本琢也
YAMAMOTO Takuya
University of California Santa Barbara（原稿受付：２
０
１
５年６月１
５日）

本章では，核融合炉構造材料における破壊靱性の評価の重要性，および現在標準的に利用されている破壊靭性評価手法とその実例を紹介する．さらに，その標準的手法が抱える問題点や技術改善に向けての取り組みについても触れる．
Keywords:
fracture toughness, size effect, small specimen test technique, fracture toughness master curve, ASTM E399,
ASTM E1820, ASTM E1921

４．
１ 破壊特性評価の重要性ている主な評価例を紹介する．

原子力システムにおいては，とりわけ放射性物質の大量

４．
２ ASTM 等の規格に基づく破壊靭性試験法

放出をもたらしかねない基本構造の破壊を防止すること
は，構造設計における最重要課題であり，初期の材料機械

ここで述べる規格化された試験法については，文献

特性は勿論のこと，システム供用期間中に材料が被ると予［１‐３］はもとより，破壊力学の教科書［４，５］などに網羅的か想される劣化を考慮した上で，なおかつ破壊に至る可能性

つ詳細に述べられている．そこで，紙面の制約上，後に紹が否定できるだけの十分な裕度を持った設計が求められ介する実際の試験例の理解に必要な，試験法規格の要点とる．その際に，基本となる材料特性の１つが破壊靭性であ

特に問題となる試験片サイズと試験条件に限って触れるこり，破壊に対する材料の抵抗力の指標である．

とにする．ここで触れない試験実施上の条件なども規定さ原子力用構造材料の破壊靭性評価法としては，ASTMれている上に，それら全般にわたって年々改訂されておInternational の規格，E399，E1820，E1921 が国際的に広くり，実際の試験の際には最新の規格を参照することが必要

利用されている［１‐３］．しかしながら，実際に核融合炉の候である．

補材料の開発・評価に携わる研究者の多くがしばしば見出

４．
２．
１ 破壊靭性とは

すのは，これらの規格が極めて不十分だということであどのような材料中にも，大小の亀裂として作用する欠陥る．詳細は４．
３で扱うが，その多くは試験片サイズ規定に関が少なからず存在している．破壊靭性とは，その欠陥からわる問題である．例えば E399 に規定される最小サイズは破壊（＝亀裂の進展）を開始または継続させるのに必要な核融合炉の構造中で使われる板厚と比べて１桁大きく，

応力負荷を現す指標である．また亀裂進展が停止に至るよE1820 規定は通常の照射試験で許容されるサイズを大きくうな応力場の上限値に対する指標にも使われるが，最も一越える．E1921 のサイズ規定に従うと非安全側の脆化予測

般的には，破壊靭性といえば，破壊開始に対する指標を現に至る可能性がある．そのため４．
３でも述べるように，それす．

らの規格から逸脱した試験法によって破壊靭性評価が行わ

例として，亀裂に比べて十分に大きい２次元物体中でのれている例も少なくない．そこで本章では，そうした現状

亀裂近傍の応力場を考えてみよう．図１に示すように，$を踏まえての核融合炉材料の破壊靭性評価法に力点をおい方向に伸びた亀裂に，外力によりその亀裂を %方向に開くて述べることにする．しかしながら，規格化された手法に応力場が生じていた場合，その亀裂先端を原点とした極座基づく破壊靭性評価が核融合炉設計上求められることも少標系での位置（r，#）に存在する微小要素に働く応力場は，なくはなく，その規格が依拠する破壊力学理論に沿った試

弾性論に基づく解析により（１）式で表される．

験が必要であることに疑いの余地はない．そこで，まず次

"
"
#

##
!!
$##!!""$ "### "章で，規格に沿った破壊靭性標準試験法について述べ，そ

"
"
#
##
!!
$$$!!""$ "#$$ "の標準試験法との対比を念頭に置きながら，実際に行われ

（１a）
（１b）

University of California Santa Barbara
author’s e-mail: yamataku@engineering.ucsb.edu

４７９!2015 The Japan Society of Plasma
Science and Nuclear Fusion Research

Journal of Plasma and Fusion Research Vol.91, No.7 July 2015

も，試験片一辺の中央部に切欠きが機械加工してあるが，その垂直方向にサイクル荷重を負荷することによって，その切欠き先端から，いわゆる疲労予亀裂を発生，成長させたものを試験片として使用する．この亀裂進展方向への試
験片の実効的全長を幅（$ ），$ のうちの疲労予亀裂先端までの距離を亀裂長さ（%），亀裂面内で $ と垂直な方向の寸法を厚さ（!）と呼ぶ．また，幅から亀裂を除いた部分
図１の長さ（$-%，又は，&）をリガメントと呼び，これが "亀裂近傍の応力場を記述するための座標系と応力の種類
［４］
．
&
#
$

$$
"#
&
/0!"&'% #*/0 #で記述される応力場が広がり，亀裂が進展する部分となる．以上の寸法の比率も規格の１つであり，亀裂長さと幅

（１c）

の比が !
!
$ "!
!
$%"%"
%%，幅と厚さの比が，曲げ試験片でこの式は，亀裂近傍の応力分布が，$の関数として与えらは，""$"と DC（T）
では，#"$"!"$，C（T）
!"$とな

&
#
$
れる '
（(，)は +または ,
）と "
"*
"#
$$
#
% #*）
% 依存性（",-るように作製する，また，３点曲げ試験では試験時のスパで記述される形をとり，亀裂の長さと外力によって，そのン #は $) とする．以上が規格にて与えられている "の計

分布全体が係数 "&に比例して増減することを示している．

算式が成立つ範囲ということになる．

そこで，この "&を応力拡大係数と呼び，亀裂近傍の応力場

また（１）式によれば亀裂先端（*!!）では応力が無限大の大きさを代表する指標としている．ここで，添字&は亀裂に発散するが，実際には亀裂先端半径の有限性に加え，金面を垂直方向へ開くような力の負荷状態（これをモード I

属材料は高い応力集中により降伏し，応力の上限を律すと呼ぶ）に対応しており，図２に示すように，亀裂に +る．降伏により亀裂先端には塑性変形領域（塑性域）が形

または -方向の剪断的な力を加えるような（モード II 及び成されるが，この塑性域のサイズ（" と材料の降伏応力#３%0に関係し，!
程度）
が（１）式が成立つ亀裂先端
!
""
%0$
!%#

&
&
#
$
III）応力場も考えることができ，それぞれ "&&と '
，"&&&
,
&
&
&
#
$
と'
によって同様に記述される．
実際の応力場は，
それ,１

らを足し合わせたものとなる ．端的には，" は亀裂にかかる負荷の大きさを表す量であり，通常 '(*.
% の単位が用いられる．破壊靭性は，破壊開始に必要な負荷を " で示したものであり，例えば，モードIの破壊開始に必要な臨界負荷量を破壊靭性値 "&+と表す．
４．
２．
２ 平面歪み破壊靭性評価法（ASTM E 399 に基づく）

図３a

３点曲げ SE（B）
試験片［１］．

図３bコンパクト C（T）
試験片［１］．

［１］
応力拡大係数 "については，様々な試験片形状と負荷条件に対して，弾性力学に基づく計算方法が報告されており，そ の 多 く は，Tada ら［６］に よ っ て 集 約 さ れ て い るが，いくつかの代表的試験片形状に対するモード I 破壊靭性 "&+の試験評価法については，"&+値の計算方法，試験片形状とその作製法，試験実施法の詳細に至るまで ASTMの E399 規格とし て ま と め ら れ て い る２．代 表 的 試 験 片は，図３に示す３つの形状，（a）３点曲げ（SE（B）），（b）コンパクト（compact tension，C（T）），（c）ディスクコンパク
ト（DC（T））試験片であり．これらのいずれの形状において

図２

亀裂にかかる力の方向で分類した破壊モードの種類．

図３c１ 異なるモードの " 値は加算的ではない．
２ JIS G 0564 及び ISO 12737 もほぼ同等の規格である．
３ これは平面歪み状態の場合の目安で，平面応力状態では，この６倍程度となる．

４８０

ディスクコンパクト DC（T）
試験片［１］．

Lecture Note

4. Fracture Toughness Test Methods and Examples for Fusion Reactor Materials

領域（+/50 %*-+/50 程度）より小さい必要があり，
"
*!+#"
!
$"
'.'
$&

T. Yamamoto$) の値が破壊靭性値 $'+となる．
４．
２．
３ 弾塑性破壊靭性評価法（ASTM E 1820［２］）（２）

E 399 で測定が無効となる一つの例は，&,*-が 1.1&) を越が成り立つことも必要となる．このように塑性域が十分にえ，亀裂先端付近にかなりの塑性変形を伴った後に，破壊小さい状態を小規模降伏条件と呼んでいる．疲労予亀裂導が開始するようなケースであり荷重−変位曲線は図５a の入の際に形成される塑性域も十分小さい必要があり，疲労ようになる．このように（試験片サイズの効果も含めて）サイクル負荷条件として規定されている．実際の予亀裂長高靭性を示す材料については，破壊開始直前の亀裂面の開は，試験後に破面観察で測定する．

き（亀裂先端開口変位，CTOD）（$）と，破壊によって解放される亀裂周囲に蓄積された歪みエネルギー（応力場解析

さて，試験の際には，予亀裂が導入後の試験片に所定の速度で曲げまたは引張りの負荷を与え，その負荷重とともの手法に由来して #積分，あるいは単に #と呼ぶ）の両者に切欠き口位置での開口変位（CMOD）を測定する．そのが，等しく破壊靭性の指標になる．実は，これらの指標は，

荷重−開口変位曲線は，図４に示す３つの曲線のいずれか

小規模降伏条件においては，になるが，負荷初期を除いて荷重は変位に対して直線的に#$.'/$$$"&
"
"
!!&"'

上昇する．その直線の傾きに対して９５％分に相当する傾き（４）をもつ直線と交差するまでの最大荷重をもって &) とし，によって，$ も含めて３者相互に関係付けられる．ここで試験で記録された最大荷重 &,*-が，!
!
&) を越えない場合!
にのみ，この &) の測定値を基に所定の式から $ 値を計算"，&，'.は，それぞれ試験条件での材料の弾性率，ポアソ
ン比，降伏応力であり，また，. は，平面応力状態で１，平する．亀裂先端付近の塑性変形が無視できると仮定すれ

面歪み状態で２となる定数である． #は，負荷時に試験片ば，この荷重−開口変位曲線の傾きと亀裂長さにはある関に吸収されたエネルギー ) によって，係が成り立ち，５％の傾き減少は亀裂の２％進展に相当す

#$%
)"
!,

ることから，&) を亀裂進展開始時の荷重としている３点で求められる．ここで，!は試験片の厚さ ,はリガメント，

曲げ試験であれば４，この&)から（３）式より$を評価する．
$' $

&'(
-!+"
#
#"
"
*
%!!%*

（５）

%は試験片の形状に依存する係数で，例えば曲げ試験片の
純粋な曲げモーメント負荷では２となる． #及び CTODの具体的な試験法については ASTM E1820５等にまとめら

（３a）

れている．

-!+"$
*

E399 で，効率良く有効な試験結果を得るには，材料の特

+
+ !
+ ! +
!
!
!
&&!! "!!! ""
%! "$
&# ""
# !$!#
*
*
*
*
+
#
#
#"
"
&*
+
+
"!!"" "!!! "**性を可能な限り把握又は予想しておく必要があるが，これ（３b）

E1820 は，過去に異なる規格として扱われていた試験法を"は時には大変難しいことであり，観察される現象（急速な不安定破壊か，亀裂の安定成長か）に応じて結果を解析し，常に有効な試験が実施できることが望ましい．そこで
統合し，ほぼ共通の試験片形状と測定方法から，状況に応

ただし !( は正味の厚さで，後述するサイドグルーブがじて，$，#または CTOD を評価できる．$'+は除外されてある場合はそれを除いた部分の厚さとなるが，それ以外はいるが，試験片形状も含めて試験そのものには $'+が記載! と等しい．（３）式で求められた $ 値（$)）は仮の値でされている E399 との共通点が多いので，相補的なものとあり，使用した試験片のサイズ，予亀裂導入などの条件に捕え，両規格の試験片と測定項目を満たすように，試験を照らして，実施した試験が有効と判断された場合にのみ，実施し，結果に応じて対応する破壊靭性値の指標を選択して評価することができる．
E1820 で推奨される試験片の形状・寸法は前述した３種類であり，試験中は荷重−変位の連続測定を行うが，変位測定については荷重線変位か CMOD のいずれでも良いとされている．また，試験中に亀裂が急速に進展して破断に至る不安定破壊が生ずれば，その不安定破壊開始点での靭性値を評価し，亀裂の安定成長が見られれば，その成長に対 す る 抵 抗（Resistance）を 亀 裂 進 展 量 の 関 数（J-R 曲線）として評価する．さらに，J-R 曲線から破壊開始に対する靭性値 #'+が評価できる．J-R 曲線評価には，複数の試験

図４

４
５

片を使う方法（複数試験片法）と，１本の試験片について

荷重−変位曲線の例［１］．

亀裂長を測定しながら進める方法（単一試験片法）があり，

以下、SE
（B）
試験を例に計算手法を示すが，C
（T）
，DC
（T）
も含め詳細は規格を参照のこと．
ISO 12135 も同等な規格である．

４８１

Journal of Plasma and Fusion Research Vol.91, No.7 July 2015

図５a

弾塑性破壊靭性試験における荷重−変位曲線と塑性変形
面積の決定［２］．

図５b単一試験片法における除荷も含めた荷重−変位曲線の例［８］．

使った解析では，それぞれ 1.9，0.9 で一定である．）前述の複数試験片法では，各試験後の亀裂位置を加熱による着色や疲労亀裂の追加などによりマークした後，塑性変形を極

%
2
2
!"と $
!"の値や関数式は，それぞれの63やここで用いる %力加えないように降伏応力が上昇する低温などで破断さ試験片形状についての有限要素法応力解析が基になっておせ，破面の光学顕微鏡観察から予亀裂及び破壊靭性試験にり，新しい結果を基にした改訂があるので，注意が必要でより進展した亀裂（最終的亀裂）の長さを測定する．単一ある．

試験片法では，通常，所定の変位の間隔で除荷−再負荷を破壊開始に対する %+0を求めるには，複数の亀裂進展量

繰り返しながら試験を進め（図５b），各除荷時の荷重−変（#*）に対する %値から図６に示すように，次の手順で仮の位線の傾き（その逆数をコンプライアンスと呼ぶ）から進値%- を求める．

展量を評価する．

!）次式で表される亀裂鈍化直線を引く．

測定された荷重と変位から（５）式に従って %を計算する%$-'.#*（- は，実測値又は既定値＝2） （８）が，その際（６）式のように変位のうちの弾性変形成分と塑"）亀裂鈍化直線に平行に，正味の亀裂進展量が 0.15 mm

性変形成分のそれぞれに対応する %13と %63に分け，弾性部と 1.5 mm に対応する直線を引く

分については（３）式から求まる&に（４）式の関係を用いて#）以下に規定されるJ及び#aの測定限界値を示す２本の%13を計算する．

直線を引く

%$%
13"%
63
#

（６a）
#

%
"
$
"!& &
13$& %

（６b）

!63"
%
",+
5
63$%
63

（６c）

!
%
(
&
5'
."
3
2
42
7$+

（９）

!
+
#*4/8$!
#&
5（１０）$）（２）と（３）の直線で囲まれた範囲内に分布する全ての J（#*）点を次のべき乗則にフィットする．

ここで，!63は図５a のように，荷重−変位曲線の評価点か

*
（１１）
#*"
,&
%$#"%
%）正 味 の 亀 裂 進 展 量 0.2 mm に 対 す る 直 線，，と（４）の曲線との交点における %値
#*!!
!
%$#
')%
#&
#

ら初期の荷重の直線部分に平行に下した直線とで囲まれる部分の面積であり，係数 %63は，例えば３点曲げ試験で荷重線変位を用いて解析する場合は 1.9 を，CMOD 変位の場合はを%- とする．

#
を用いる．J-R 曲線を評
!
!
*5"
(&
!
*5"
(&
$
''(!#
"
))%
%$(%
"!

価する場合は，亀裂成長を考慮に入れる必要があるが，例
えば，除荷コンプライアンスを利用する単一試験片法では，それぞれの除荷点 2において亀裂長さ /2と変位の塑性
成分 #2%63&を求め， %１〜i）の負荷632%&については，区間（i‐による増分と亀裂進展による減少分を考慮して，（７）式のように 計 算 す る．ま た， %2と '2に 対 応 す る &2
13
2
%
&は，*
から換算する．
%$%
13
2
63
2
%
&"%
%
&

#
%
"
$
"!&#&
13
2
%
&$&2%

（７a）
（７b）

%
%
'2"'2!"&
",+
%
#%
2
2
!""
!"&
63
2
63
2
%
&$'
%
!"&"%
（７c）
#2%63&!#2!"%63&&"*2!*2!"&
"
+
#(
"!$
%
#'
2
2
!"%
!"(
１での亀裂長 *2!"に対し
ここで，%
2
2
!"と $
!"は，前除荷点 i‐
図６て求まる形状係数である．
（３点曲げ試験で荷重線変位を
４８２

J-R 曲線からの JQ 値の決定方法［３］．

Lecture Note

4. Fracture Toughness Test Methods and Examples for Fusion Reactor Materials

ここで（$）は，測定された #)に見かけ上含まれる亀裂の鈍化を差引くためのガイド線で，（４）式の $と$の関係に相当

T. Yamamoto

ンチ（１T と表記）の標準試験片に対する破壊靭性値の Weibull 分布平均値（##６３％に対する靭性値）と閾する．但し，ここでは亀裂先端が降伏した後の加工硬化を値（##!となる上限値で #!,-17* ）である．

考慮した実効降伏応力，&0（#$"&?"&=<;%#，&=<;は最大引張"．破壊靭性値には次の厚さ（B）依存性がある．

応力）を使用する．J-R 曲線上の任意の点から，このガイド

%
!""
!"
!$"/%%%+2$"/%!%758%%+2#%758"$$

線に平行に下した線が示す #)値が正味の亀裂進展量とい（１３）うことになる．また，& #*$は，しばしば試験片サイ
9&("

ここで，!$"/%#25（mm）は，標準厚さである．この関ズに対する相対的な塑性拘束の尺度（& が大きいほど塑性

係式は，不安定破壊発生率は破壊の起点となる最も脆

変形が小さい）として用いられるが，これは *
$比に相当
#
9"

弱な領域（weakest link）が亀裂先端の臨界値以上の応する．図７に示すように，亀裂先端の塑性変形が大きいい

力場に含まれる確率に依存し，その臨界応力場体積はわゆる大規模降伏条件では，亀裂前方の垂直応力 &++は，亀%+%!に比例することから，異なるサイズの試験片でも%+%! が等しい場合に等しい破壊発生率を与えるとい裂から#$程度の位置で，降伏応力の３〜５倍程度のピーク値をもった形状になることがMcMeekingらの解析［７］でもう考え方を基本にしている．これより小さい厚さ !

示されているが，& は，このピーク応力までの距離というの試験片の靭性値は，!$"/%での靭性値%+2$"/%に換算し応力場サイズの目安を単位として測ったリガメントサイズ

た上で，温度依存性を求める．

に 他 な ら な い．最 終 的 に，（%）で 定 ま る $.を 用 い て#．破壊靭性（##!
!
&!に対応するメジアン（中央）値）&0 を求め，これが試験片の B，*$"!
9のいずれよりも小さ."%+2!"/$743%の温度依存性は，材料によって定まる参照

い場合にのみ，$*2として採用することになっている．
.を $温度 '9を基準にした次式で表現できる．'9は，1 T

これは & #"!の（図７のピーク応力位置がリガメントの試験片での %+2が "!!,-17* となる温度である．

1/10 の位置に来るほどに応力場が成長した）状態に相当す!
'!'9%%+2!"/$743%#$!"'!4>:(
!
!"($
)

る．

（１４）

また（４）式に従って $より換算した %を求めることもで

そ こ で，%+2は，E1820 に 従 っ て，少 な く と も１つ のき，%+*2（または，%+2）と標記する．この手法により，E399

温 度 で 数 点 の 有 効 な %+2が 得 ら れ れ ば，（１２）式 のには試験片が小さすぎる場合でも，相当する靭性値 %を求Weibull 分 布 に フ ィ ッ ト し て 得 ら れ る %9か ら，めることができる．実際，次に紹介する E1921 は，この""%）が，さ ら に（１４）%+2!"/$743（#%%9!%758%
6
8$
#%
$
%
75
8"$
%

%+2の評価を基本としている．

式から'9が定まり，遷移領域内の破壊靭性−温度曲線が得

４．
２．
４ フェライト系鉄鋼材料等の脆性−延性遷移領域内られる．また，共通の分布関数に従って，破壊靭性値の分で の 試 験 に 適 し た マ ス タ ー カ ー ブ 法（ASTM E

散する範囲も与えられる．図８には F が５％と９
５％に相当

1921）

する靭性値の温度依存性も示している．また，複数の温度

フェライト系鉄鋼材料の破壊靭性を変化の激しい脆性−での試験結果に対しては，（１２）と（１４）式により解析する［３］．

延性遷移領域付近で求める場合は，いわゆるマスターカーブ

E1921 では，& #$!に対応する破壊靭性測定値を上限値（MC）法が用いられる．これは多くのフェライト系鉄鋼材%+2$6575<%として，それ以下の測定値のみを有効と判断し，試料の破壊靭性値について集積されたデータが，次の３つの験温度にもよるが，最低でも６以上の有効なデータが解析

共通の特徴を示すことを根拠に開発された手法である．

には必要とされている．
%+2$6575<%#!(
"*
& #$!
&$
"!%#%
))
9&
?"

!．遷移領域での破壊靭性値は，次の Weibull 分布に従う%"%9!%758%##"!4>:(%+2!%758%
$
')
!&
$

（１２）

（１５）

４．
２．
５ 試験片作製方向とサイドグルーブ

ここで，#は累積破壊発生確率，%9と %758は厚さ１イ

圧延，引抜き等，方向性をもった工程を経て作製された材料には，しばしば破壊靭性の異方性が認められる．そこ
で試験片作製の際には，試験片の向きを，材料の使用条件などに合わせて適切に選択し，それを結果に表記すること

図７

弾塑性変形解析による亀裂先端応力場［７］
．

図８

４８３

マスターカーブの決定法［４］．

Journal of Plasma and Fusion Research Vol.91, No.7 July 2015

が重要である．ASTM E1823［９］には製品の形状に合わせ性値に対して，各規格に準拠する最低リガメント長 %)を試た標記法が示されているが，例えば圧延などを経た板材で算 す る と 表１の よ う に な る．こ れ ら の %)に 対 し て，は，長手方向を L（longitudinal），それと垂直な２方向を長

$"
# !!
!
#の場合，最も体積効率の良い DC（T）試験片でも，い順に T（transverse），S（short transverse）と呼び，亀MC 法による "%(用試験片で直径 11.6 mm，厚さ 4.3 mm，室

裂面に垂直な方向と亀裂進展のそれぞれが，材料のどの方

温の !
$(用試験片は直径 20 mm 厚さ 7.5 mm，さらに "$(向に該当するかを，もって L-T（L が亀裂面に垂直，亀裂進

測定には直径 12 cm 厚さ 5 cm 程の試験片が必要である．
しかし，実際の核融合炉候補材の特性評価においては，

展が T 方向）などと標記する（図９a）．
ま た，試 験 片 の 亀 裂 面 の 両 脇 に，サ イ ド グ ル ー ブ

より微小な試験片がしばしば利用されている．その最大の（SG）と呼ばれる溝を加工することがある．平面応力状態

理由は，核融合炉環境下での材料寿命を評価するために，となる試料表面では，予亀裂導入における応力拡大係数

中性子照射後の破壊靭性測定が不可欠なことである．照射が，平面歪み状態の板内部よりも小さくなるために，表面の前後において同等な試験方法で特性を評価し，材料の使付近の亀裂長が短くなり，亀裂前線が曲線的になるのが一用温度および想定される中性子線量に対する破壊靭性の変般的である．そこで，SG は，この亀裂前線の曲線部を除去化を高精度に予測することが求められる．DEMO 炉の第一することで，全体の直線性を高めると同時に，試験負荷時

壁への年間中性子負荷は 5 MWa/m2 といわれており，このの平面歪み状態による３軸応力状態の保持を高める．特値は結晶中の各原子が５０回ずつ格子点位置からはじき出さに，J-R 曲線（ !
$(）試験では，高負荷時，歪の増大による試れる照射量（50 dpa）に相当する．数年間分の照射量数百

料表面付近からの大規模な剪断変形や，板厚中心部のみの

dpa の照射実験が可能な材料照射炉の領域は非常に限られ亀裂が過度に優先的に進行するトンネル現象などを防ぐ働ており，例えば HFIR の該当キャプセルの試料装荷領域はきもあり，SG が推奨されている．SG が推奨されていない

約 10 mm 径であり，早期建設が期待されている核融合炉材試験（E１９２１等）でも，予亀裂の直線性向上の目的や，拘束料照射試験用強力中性子源でも，100〜500 cm3 程度と考え性の高い使用環境の想定から，導入されることもある．

られる．同時に照射下では試料自体が発熱するため，その放熱に必要な温度勾配のために，例えば HFIR の例では

４．
３ 核融合炉材料研究に見られる破壊靭性測定の例

１００℃以上の温度差が生ずる．したがって，特定の照射温度

４．
３．
１ 核融合炉材料試験における微小試験片の利用の必に対する照射効果を正確に評価するには，試験片の微小化

10 mm 径の試験片の中心から表面までの 5 mm に渡って要性とサイズ効果は避けられず，その際の破壊靭性へのサイズ効果の解明が前節で紹介したいずれの試験規格でも必要な試験片寸法

極めて重要である．実際，これまで特に低放射化フェライが厳しく規定されている．第一壁構造材料の候補材の１つ

ト鋼各種について，微小試験片を利用した破壊靭性評価とである低放射化フェライト鋼の典型的な降伏応力と破壊靭

サイズ効果研究が行われてきた．
［８，
１０‐２０，
２２，
２３］
以下，そのフェライト鋼の !
$(と MC 法による破壊靭性評（a）価の実例とサイズ効果について紹介する．
４．
３．
２ J Ic 試験の例とサイズ効果
低放射化フェライト鋼の JLF1，F82H，Eurofer 97 の室温における !
$(破壊靭性値について，リガメントサイズが1.4 mm から 24 mm の広い範囲で試験結果が報告されている．JLF1 で は，西 村 ら［８］は，%!!24（1 T）と 12 mm（0.5 T）の２種類の C（T）
試験片（SG有）を，Onoら［１０］は，（mm）の３種類の C（T）
試験片（SG 有）を，ま%!!23，11，5
た栗下ら［１１］は %!!1.4〜4.4 mm の曲げ試験片（SG 有）を用いて，単一試験法による J-R 曲線から !
& を求めた．例えば，図１０の J-R 曲線が示すように，!
& はサイズ 1/2 T 以上の試験片の %)に対しては顕著な違いはなく，いずれも（b）

400±30 kJ/m2 前後であったのに対して，図１１に▼，●と■表１

図９ （a）
試験片切出し方向の材料方位に対する呼び方と（b）
サイ
ドグルーブ入り C（T）
試験片の例［８］．

４８４低放射化フェライト JLF-1 鋼の典型的な特性に対する規格
準拠試験片のリガメントサイズ．
試験種類
降伏応力，RT（E1820）
，RT
!
$
(

想定値
560 MPa
400 kJ/m２

降伏応力，−１
００C（E399）
，−１
０
０C
"$
(
"%(""'（E
９
２
１）
，−１
０
０C
# １

650 MPa
100 MPa&
100 MPa&

必要サイズ %)
7.1 mm

47 mm
4.3 mmLecture Note

4. Fracture Toughness Test Methods and Examples for Fusion Reactor Materials

T. Yamamotoで示すように，$００から 200 kJ/m2!が 5 mm 以下では !
% は３ある一定の傾向を示唆している．400 kJ/m２程度の !
% に対の小さい値を示した．ここで，$!"4.4 mm 試験片についてしては，ほぼ表１どおり，$*#7 mm の試験結果が有効なの栗下らの解析では，図１２の例のように，既定の鈍化曲線!
$(となるが，そのサイズ範囲では，試験片サイズに大きく!!"#&"a が鈍化による見かけの亀裂進展量（"#'）を過大依存せずほぼ一定である．一方で，$*!7 mm の範囲では，評価したため，実際に観察された傾き（＞2 #&）が利用され全般的に小さい靭性値を示し，特に微小サイズになるほどている．F82H 鋼に つ い て，若 井 ら は，$!!0.7，1.6 mm

小さくなる傾向がある．F82H の SG 無しのデータが特に小の曲げ試験片（SG 無）と $!!4.5 mm の DC（T）試験片

さい靭性値を示している，一方で，Eurofer97 では SG 無し（SG 有）を用いた J-R 曲線単一試験片試験から，破壊靭性値の方が，やや高い値を示している．Schneider らは，SGを，それぞれ１７０，２３０，３３０MPa$) と報告している［１２］．

の有無それぞれの３次元有限要素法解析から，SG によっ

こ れ ら の 値 は，（４）式 に 従 え ば，そ れ ぞ れ，130，240，て J 積分値の厚さ方向への変化が小さくなることを示して490 kJ/m2 の !
% 値 に 相 当 す る．ま た，Sokolov ら がいる（図１２）．SG が無い場合，曲げ変位が大きいほど中央$!!4.6 mm（SG 無）の F82H 鋼 DC（T）試験片について部分により大きな J 負荷がかかり，亀裂の優先的な進展が

2
１００℃で測定した J-R曲線［１３］からは !
% 値が220 kJ/m 程度予想される．一方で試験片表面近傍での剪断変形は見かけと評価できる．Schneider らは，Eurofer 97 鋼の $!!#との J を増加させる原因にもなる．試験片のサイズと負荷の3（mm）の曲げ試験片（SG 有，無）４種を用いて，室温で関係のみならず，試験片の加工硬化特性や組織などにも依多試験片法により室温の !
［１４］．Schneider$(を評価した存して複雑な依存性を示す可能性がある．E1820 が推奨すらも栗下らと同様，既定の鈍化曲線の過大評価を指摘し，測定による鈍化曲線を利用している．ある J 値に対する亀るように SG の付与は，微小サイズの試験片の，相対的に大きな !に対しても２次元（平面歪み）的な応力状態を維持

裂先端の塑性変形域は微小試験片ほど大きくなり，加工硬し，より大きな試験片と同等の結果を生み出す役割を果た化による有効降伏応力の増加が鈍化曲線の傾きを大きくししている．

ていると考えられる．図１１には，F82H 鋼と Eurofer97 の

４．
３．
３ マスターカーブ（MC）
法を利用した K Jc 試験の例

データも，それぞれ（△，▲，▽））と（◇，◆）にて示した．こ低放射化フェライト鋼は，使用前の状態では−１００℃程

こで，白抜き点はいずれも SG 無しの試験片による結果を度の低温領域で脆性から延性への遷移を示すが，この延性示している．図１１は !
$(評価におけるサイズ効果について，脆性遷移温度は核融合炉環境での中性子照射によって大きく上昇することが知られている［１５］．そこで，この延性脆性遷移の温度領域の指標として，E1921 に規定されるマス
ターカーブ（MC）参照温度 "*の変化を材料の使用環境変数（温度，照射量等）の関数として予測することが重要となる．
笠田らは，JLF１鋼について，1/2 T（$*!12.5 mm）と1/4 T（$（T）
試 験 片 に よ る，−６５℃と*!6.25 mm）の C−１２０〜−８０℃で の 試 験 か ら，そ れ ぞ れ "*!−５２℃と−３５℃の値を得た［１６］．また，Serrano らは Eurofer97 鋼について，10 mm 角と （4 W）×3（B）
mm の曲げ（LT）及び1/2 T C（T）
試験片（TL）を用いて MC の "*を求め，それぞ れ−１１３℃，−９９℃お よ び‐
１２９℃を 得 た［１７］．Serrano
は，小さい試験片ほど"*が高めに出るという笠田らの結果

図１
０ 1 T と 1/2 T サイズの C（T）
試験片による JLF1 鋼の室温 JIc
評価の例［８］．

とも共通な特徴の理由の１つとして，E1921 のデータ検閲（censoring）によって，図１３に示すように，小さい試験片
ほど，高い靭性値の結果がより多く検閲され，低い靭性値
結果よりのカーブになるためであると指摘する．

図１
１ JLF1，F82H，Eurofer 97 の JQ 値と試験片リガメント boの関係［８，
１
０
‐
１
４］
．

図１
２ J 積分の厚さ方向分布に対する SG の効果［１
４］
．

４８５

Journal of Plasma and Fusion Research Vol.91, No.7 July 2015

ま た Spatig ら は，F82H と Eurofer97 の 破 壊 靭 性 値 を

メントサイズが不十分で亀裂先端の応力場の成長が抑制さ

0.18 T と 0.35 T C（T）試験片を用いて測定し，F82H についれる塑性拘束の低下が起こっているためである．同じ"負荷に対する $ 値は，0.87 T 試験片の方が 0.35 T の 2.5ては，これまで C（T）試験片により測定された文献データ［１８］．その際，亀（#()）も併せて MC への適合性を調べた倍なので，0.87 T が $ #'&の変形で十分な塑性拘束の下で裂先端の塑性拘束条件 $ について E1921 の３０より厳しく，は破壊開始しても，その "負荷は 0.35 T では $ #$!の状態$ #'!という拘束条件に従うデータだけを選択して解析となり，塑性拘束が不十分なために，亀裂先端の応力場がを行った．その結果，F82H の破壊靭性温度遷移は MC によ

破壊開始に必要な大きさに成長しないということである６．

く従ったが，Eurofer97 鋼のデータは，むしろ（１４）式の温Spatig らは，Eurofer97 について，$ #"$%が塑性拘束の低度係数を修正した次の関係式

下が無視できる塑性変形量の限度であると指摘した．

#()%,+*&#$!"'!+/.'
!
%!%-&
!
!%%
(

実は，Odette らは，Spatig らよりも先に F82H 鋼につい（１６）て，同様な指摘を行っている［２０］．彼らは形状と大きさがによく従うことを見出した．F82H に比べて Eurofer97 の様々なサイズと形状の試験片について得られた F82H の破#()が温度に対してより急激に立ち上がっていることを意

壊靭性値合計２１９点を解析し，図１５に示すように，$ の限

味する．

度値を変えて E1921 に従って MC 解析を行った結果，サイ

さらに Spatig らは，Eurofer97 の 0.87 T と 0.35 T の２サズ効果による塑性拘束低下に影響されない破壊靭性値を得

イズの C（T）を比較して，E1921 の $ $$!という条件でるためには，$ ##!!というさらに厳しい拘束条件が必要

は，２サイズで同じ結果が得られないことを示した［１９］．

で あ る こ と を 示 し た．同 時 に Odette ら は，$ "#!!の図１４に示すように，例えば−６０℃では，0.87 T で得られる#()結果にも塑性拘束低下を考慮した補正を行うことで，#()の多くは，0.35 T サイズに対しても $ $$!の条件を満サイズに依存しない破壊靭性値に変換できることを示し

たすことから，0.35 T試験片でも同様な#()値が予想される

た．

が，実際には 0.35 T の試験のほとんどは，$ "$!の大きな変形に至る．これは，$ #$!の相対変形量でも，既にリガ

彼らの補正は，Dodds［２１］らが提案したモデルに基づいたもので，塑性拘束低下の状態で測定された "を，同じ大

図１
３ サイズの異なる試験片によってそれぞれ評価された Eurofer97 鋼のマスターカーブ［１７］．

図１４ Eurofer97 の２つの試験片サイズの C（T）
試験片により得ら
れた−８０〜−５０℃での KJc 値［１９］．

図１５ 形状と大きさの異なる試験片について得られた破壊靭性値
データに対する MC 法による参照温度 To への塑性変形制限
０］．
Mlimit の影響［２図１
６ 試験片サイズによる塑性拘束の違いを補正した F82H 鋼のKJc‐１T 値温度依存性とそれに対応するマスターカーブ［２０］．

６ さらに，厚さ !も小さくなるために，小さい試験片では，より高い "負荷が必要で，塑性拘束は，ますます低下する．

４８６

Lecture Note

4. Fracture Toughness Test Methods and Examples for Fusion Reactor Materials

T. Yamamoto

図１
８ MC 参照温度 To の照射による上昇と照射硬化（降伏応力増加）の関係［１３］．

図１
７ F82H（0.18T DC（T））の J-R 曲線に対する中性子照射の効果
［１
３］
．

図１
９ （a）
HFIR 照射された F82H 鋼の微小試験片の測定結果に対する KJc 補正と，（b）補正の基となる FEM 解析による亀裂前方応力場面積2 依存性（A/b2）の J 積分（J /b$y）［２３］．

きさの応力場を与える塑性拘束下の（実際には小規模降伏［１３］．Spatig ら は Eurofer97 に つ い て や や 大 き い状態を基準とする） !
%%& 値に換算する方法であり，その換#$*"0.45 を得たが，RPV の値には及ばない．
#$)"

算に必要な応力場のサイズは，用いた試験片の形状と小規

この低放射化フェライト鋼の #$)"#$*比が低い理由の１

模降伏状態のそれぞれに対する有限要素法解析から求めらつは，照射後に典型的に見られる応力−歪み特性におけるれる［２０，
２２］．２１９点の補正後のすべての"$'の分布は，図１６

加工硬化能の喪失である．遷移温度 $)の上昇は，照射によのように$)!−１０３℃のMCによって合理的に記述された．

り導入された照射欠陥によって塑性変形を担う転位のすべ

こうしたサイズ効果補正には他の手法もあるが，上述のより運動が抑制され，亀裂先端での塑性緩和が起こりにくく

うに大きな # 値制限が必要ということになれば，必要なサなった結果，亀裂先端の応力場が上昇して破壊が起こりやイズは尚一層大きくなり，サイズ補正なくしては，照射後すくなり，破壊靭性が低下するためであるが，微小試験片試験の実施はかなり困難になる．

では，破壊開始につながる亀裂先端の応力場内の塑性歪み

４．
３．
４ 照射後試験例

は０〜１０％程度に達し，照射による加工硬化能の損失の結果，その塑性歪み範囲での変形応力上昇が #$*に比べて小最後に照射後試験の例をいくつか紹 介 す る．図１７は，Sokolov らが，F82H 鋼の一種の 0.18 T DC（T）試験片につさくなるからである．

いて，HFIR（High Flux Isotope Reactor）による約 4 dpa#$*比が低いもう１つの理由として，微小試験片の#$)"照射の前後で，試験温度１００℃での J-R 曲線を測定した例である［１３］．照射により，また照射温度の低下により !値の使 用 に よ る #$)の 過 小 評 価 が 考 え ら れ る．筆 者 ら が，低下が見られるとともに，照射硬化により鈍化曲線の勾配

中性子照射した F82H 鋼の微小曲げ試験結果に適用したとOdette らの塑性拘束低下に対する補正法を，HFIR などでは大きくなっている．また図１８に，低放射化フェライト鋼

ころ，例えば図１９a に示す例では，補正により #$)は約 1.5

各種について得られた $)の照射による変化 #$)と照射硬倍となり，また #$)"#$*は 0.5 程度とやや増加した［２３］．塑

化 #$*の関係を示す．Sokolov らが F82H について曲げ試験

性歪み０〜１０％の領域における変形応力の増加（#$(）に対などから求めた #$)の測定結果は，Lucon らの Eurofer97

する #$)の比では，#$)"!
#$("!
#となり，RPV とほぼ同等についての結果も併せて照射硬化量と良く対応しているこの値となった．この例は，微小試験片の結果は，そのままとを示しているが，その #$)"#$*比は，圧力容器（RPV）鋼

では，照射脆化を過小評価する危険性があり，塑性拘束低!
"）を 示 し て い るの 0.7 と 比 べ る と 著 し く 低 い 値（"!

下に対する補正を含めた評価法開発の必要性を示唆してい４８７

Journal of Plasma and Fusion Research Vol.91, No.7 July 2015

・照射後の加工硬化能の喪失による塑性拘束低下への対る．照 射 後 の 破 壊 靭 性 試 験 片 の 有 限 要 素 法 解 析 で は，
図１９b に示すように，照射後の加工硬化能の喪失が塑性拘応

束低下を助長し，面積 A で表した応力場の成長が停止する

謝現象も見られた．A と試験片厚さの積 AB が，（１３）式の辞

weakest link モデルの臨界応力場体積に対応し，これが十執筆にあたり，サイズ効果等に関する詳細な議論や文章分な大きさに達した時に不安定破壊が発生する．図１９b の
7 dpa 照射後の試験片では A が飽和に達する !までに破壊への細かい助言をいただいた栗下裕明博士に，厚く御礼申が発生しない限り，不安定破壊の測定ができないことを意味しており，それが実質的な !の測定限界となる．この現論をいただいた Claudio Ruggieri，G.Robert Odette 両博士し上げる．また，ASTM 規格の詳細やサイズ効果などで議にも感謝を表する．

象も必要な試験片サイズの決定の際に考慮する必要がある．

参考文献

４．
４ まとめ

［１］ASTM, E399-12, ASTM (2012).
［２］ASTM, E1820-13, ASTM (2013).
［３］ASTM, E1921-14a, ASTM (2014).

以上，現在規格化されている破壊靭性試験法と，実際に行われている核融合炉材料の破壊靭性評価の実例を紹介し［４］T.L. Anderson, Fracture Mechanics, 3rd Ed.(2005).
［５］小林英男：破壊力学（共立出版，１
９９
３）．
［６］H. Tada et al., The Stress Analysis of Cracks Handbook.
2nd. Ed. (Paris Productions, St. Louis, MO. (1985).
［７］R.M. McMeeking and D.M. Parks, ASTM STP 668, 175(1979).
［８］A. Nishimura et al., J. Nucl. Mater. 258-263, 1242 (1998).
［９］ASTM, E1823-13, ASTM (2013).
［１０］H. Ono et al., J. Nucl. Mater. 329-333, 1117 (2004).
［１１］H. Kurishita et al., Mater. Trans. 45, 936 (2004).
［１２］H. Wakai et al., Fusion Eng. Des. 81, 1077 (2006).
［１３］M.A. Sokolov et al., J. Nucl. Mater. 367-370, 68 (2007).
［１４］H.-C. Schneider et al., J. Nucl. Mater. 367-370, 599 (2007).
［１５］G.R. Odette et al., J. Nucl. Mater. 323, 313 (2003).
［１６］R. Kasada et al., Fusion Eng. Des. 81, 981 (2006).
［１７］M. Serrano et al., J. ASTM Int. 5 (A) JAI100994 (2008).
［１８］P. Spatig et al., J. Nucl. Mater. 367-370, 527 (2007).
［１９］P. Mueller and P. Spatig, J. Nucl. Mater. 389, 377 (2009).
［２０］G.R. Odette et al., J. Nucl. Mater 329-333, 1243 (2004).
［２１］R.H. Dodds et al., Int. J. Fract. 64, 101 (1993).
［２２］H. Rathbun et al., Eng. Fract. Mech. 73, 2723 (2006).
［２３］T. Yamamoto et al., J. Nucl. Mater. 417, 115 (2011).

た．すでに上でも述べたように，これらの中で次のような課題や問題点が，見出されている．
１） !
#$試験では，微小化とともに破壊靭性値が低下する傾向がみられている．これに関して，以下のことが課題といえる．
・サイズ効果のメカニズムの解明と靭性値のサイズ効果補正法（相関式）の開発
・試料サイズの下限や，SG 付与を含めた試料形状の要
件の解明
２）マスターカーブ法においては，試験片サイズの効果とカーブ形状についての一定の知見や照射材への適用に関する問題点が見出されている．具体的には，次のことが課題といえる．
・E1921 に 規 定 さ れ た デ ー タ 検 閲 手 法 や サ イ ズ 制 限（" !"!）の見直し
・" 限界の増加が必要な場合のサイズ効果補正も含めた試験法開発・マスターカーブ形状の材料依存性の解明
・照射による遷移温度シフトの過小評価の危険性への配慮

４８８